158 
die Zusammensetzung dieses Minerales; der Sauerstoff der Monoxyde, der Ses- 
quioxyde und der Säure zeigt das einfache Verhältniss von 1:1:2, so wech- 
selnd auch die Natur und die relative Menge jener Oxyde, eine Folge isomor- 
pher Vertretung, sein mag. Fast nicht minder häufig hat man die schönen und 
zahlreichen Abänderungen des Vesuvians untersucht, deren Mischung viel weni- 
ger wechselt, indem die Monoxyde fast immer Kalkerde, wenig Talkerde, die 
Sesquioxyde stets Thonerde sind, zn denen nur noch Eisen als Oxydul oder 
Oxyd hinzutritt. Denn Mangan und Alkali finden sich nur in äusserst geringer 
Menge. Die sehr sorgfältigen Analysen von 4 Abänderungen des Vesuvians, wel- 
che Magnus vor mehr als 20 Jahren bereits in der Absicht anstellte, die Frage 
über die vorgebliche Dimorphie beider Mineralien zur Entscheidung zu bringen, 
führten zu dem Resultate, «lass allerdings eine Abweichung von dem einfachen 
Sauerstoffverhältnisse 1;1:2 des Granats vorhanden sei, jedoch nicht in dem 
Grade, um ein anderes gleich wahrscheinliches an die Stelle setzen zu können, 
Geht man die Analysen des genannten Forschers specieller durch, so zeigt sich, 
dass ihnen zufolge der Sauerstoff sämmtlicher Basen sich zu dem der Säure 
wie 1:1 verhält, gerade wie beim Granat, dass mithin die beiden Glieder der 
Vesuvianformel gleichfalls Drittelsilicate sein müssen. Allein der Sauerstoff der 
Monoxyde (Kalk, Talkerde, Eisenoxydul) ist immer grösser als der der Thon- 
erde. Einzig und allein der Vesuvian vom Vesuv macht eine Ausnahme, und 
zwar in doppelter Hinsicht; denn 1) verhält sich bei ihm der Sauerstoff der 
Basen und der Säure wie 23:20, und 2) ist der Sauerstoff der Monoxyde gleich 
dem der Thonerde. Dieser Widerspruch lässt glauben, dass ein Irrthum bei 
der Analyse der genannten Varietät statigefunden habe; der Beweis für diese 
Behauptung wird weiterhin geliefert werden. In neuerer Zeit hat sich Hermann 
mit. der Untersuchung des Vesuvians beschäftigt, und 3 russische Varielälen ana- 
lysirt. Das Resultat stimmt insofern mit dem von Magnus erhaltenen überein, 
als auch hiernach der Sauerstoff der Basen gleich dem der Säure, und ferner 
der Sauerstoff der Monoxyde immer grösser wie der der Sesquioxyde ist, allein 
es zeigt sich zwischen diesen letzteren das constante Verhältniss von 3:2. Ist 
dies aber richtig, so kommt dem Vesuvian das Sauerstoffverhältniss von 3:2:5 
zu, und der Unterschied vom Granat liegt ganz einfach darin, dass jener andert- 
halbmal so viel vom Silicate der Monoxyde enthält als dieser. Dies halle R, 
bereits vor einigen Jahren (im vierten Supplemente zu seinem Handwörterbuche) 
ausgesprochen, und das Ergebniss der vorliegenden eigenen Untersuchung hat 
seinen Ausspruch vollkommen bestätigt. Die Zusammensetzung einer eisenhal- 
tigen Verbindung bleibt ungewiss, so lange man nicht weiss, ob sie Eisenoxy- 
dul, ob Eisenoxyd oder beide enthält. Die Schwierigkeit, dies bei Silicaten zu 
ermitteln, welche von Säuren nicht zersetzt werden, ist bekannt. So verhält es 
sich mit dem Vesuvian, wenn auch sein Eisengehalt nicht sehr gross ist. Mag- 
nus nahm an, dass er nur Eisenoxydul enthalte, Hermann fand durch besondere 
Versuche, dass er vorherrschend Eisenoxyd neben geringen Mengen Oxydul ent- 
hält, und die von R. angestellten Versuche bestätigen dies. — Wenn man übhri- 
gens, wie R. es geihan hat, eine grössere Anzahl von Vesuvianabänderungen der 
chemischen Analyse unterwirfi, so bemerkt man sehr bald, dass die eisenrei- 
cheren stets thonerdeärmer sind, woraus schon deutlich hervorgeht, dass sie 
wesentlich Eisenoxyd enthalten müssen. Auch der Vesuvian enthält in den an- 
scheinend reinsten Bruchstücken fremdartige Einschlüsse, welche die Genauigkeit 
der Analyse beeinträchtigen. Glüht man z. B. sorgfältig ausgesuchte Fragmente 
der durchsichtigen grünen Varielät von Ala, so erscheint die porcellanähnliche 
weisse Masse grau gefleckt; insbesondere aber sind die dunklen Varieläten zu- 
weilen der Sitz fremder Stoffe. In denen von Egg und von Sandfort hat R. 
bis zu 21/3 pCt. Titansäure gefunden, von welcher er glaubt, dass sie einer 
Einmischung von Titaneisen zuzuschreiben ist. Fremdartligkeilen scheinen auch 
die Ursache zu sein, weshalb die Vesuviane beim starken Glühen oder Schmel- 
zen stets einen Gewichtsverlust erleiden, der 11/a, —3 pCt. beträgt. Hermann 
glaubt, dass Kohlensäure, die ein wesentlicher Bestandtheil von manchen sei, 
hierbei entweiche. R, hat diese Versuche stets mit solchem Material angestellt, 
